Studi Daya Tahan Kebakaran Kayu Lapis Struktural Dengan Pelaburan Amonium Sulfat Berkosentrasi 10%, 35% and 60%   (Drs. Risdian M Nur, M.Pd., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ

## STUDI DAYA TAHAN KEBAKARAN KAYU LAPIS STRUKTURAL DENGAN PELABURAN AMONIUM SULFAT BERKOSENTRASI 10%, 35% AND 60%
Drs. Risdian M Nur, M.Pd.  dan  Sain Abdul Irmis, S.Pd

## Abstract
This research aim to to know structural plywood fire endurance difference existence with comparison 10% sulphate amonium : 90% water, 35% sulphate amonium  :  65%  water  and  60%  sulphate  amonium  :  40%  water.  Research Place  executed  in  Composite  Substance  Laboratory  of  Centre  Of  Research And  Development  of  Physics  Applied,  Institute  Indonesia  Science,  Center Science Research and Technological of Serpong, Tangerang - Banten. As for research executed by a March Month 2004 up to May month 2004.
Research  method  used  by  is  experiment.  Research  population  is structural plywood as much 18 fruit to three treatment. Hypothesis examination by  Anava.  Test  conditions  analyse  used  by  test  normalitas  and  test homogeneity yielding data have normally distribution to and is homogeneous.
Than  data  of  result  of  research  obtained  by  indicate  that  structural plywood  gave  by  fire  resistor  substance  with  concentration  60%  sulphate amonium after done/conducted by a examination weight remained by mean = 19,15  gr  of  while  structural  plywood  gave  by  fire  resistor  substance  with concentration 35%  sulphate amonium  after done/conducted by a examination weight  remained  by  mean  =  13,41  gr  structural  plywood  and  gave  by  fire resistor  substance  with  concentration  10%  sulphate  amonium  after done/conducted by a examination weight remained by mean = 12,09 gr.
Hypothesis examination by using one way Variant Analysis, obtained by of  Fhitung  =  50,1630  at  level  signifikan  α  =  0,01  obtained  by  Ftabel  =  6,36 because Fhitung > Ftabel hence Ho refused.
Result  of  research  is  there  are  structural  plywood  fire  endurance difference with comparison 10% sulphate amonium : 90% water, 35% sulphate amonium : 65% water and 60% sulphate amonium : 40% water.
Kata Kunci : kebakaran,kayu, Amonium Sulfat

## Latar Belakang Masalah
Kayu  lapis  yang  digunakan  sebagai  bahan  bangunan  ada  dua  macam yaitu  kayu  lapis  struktural  dan  kayu  lapis  non  struktural.  Kayu  lapis  struktural dibuat  dengan  mengutamakan  kemampuan  panil  dalam  memikul  beban konstruksi yang direncanakan, seperti cetakan beton, lantai dan tangga. Kayu lapis  non  struktural  digunakan  sebagai  elemen-elemen  konstruksi  yang  tidak menerima  beban,  seperti  dinding  pembatas,  pintu  dan  plafon.  Kayu  lapis  ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu dapat diserang oleh faktor biologis dan faktor  non  biologis.  Kelemahan  kayu  lapis  terhadap  serangan  faktor  biologis, seperti  serangga  dan  rayap.  Kelemahan  kayu  lapis  terhadap  serangan  faktor non biologis, seperti cuaca dan api.
Untuk  memperluas  penggunaan  kayu  lapis  struktural  antara  lain  untuk bahan  bangunan  dan  konstruksi  perlu  meningkatkan  dan  menyempurnakan sifat kayu lapis struktural  seperti daya tahan kebakarannya. Dan dengan cara mengawetkan kayu dengan bahan penghambat api.
Ada  berbagai  macam  bahan  kimia  yang  digunakan  sebagai  bahan penghambat  api  untuk  kayu  antara  lain  jenis  garam  monoamonium  dan diamonium  fosfat,  amonium  sulfat,  seng  klorida,  sodium  tetraborat  dan  asam borat.
Amonium  sulfat  mempunyai  pelbagai  faedah,  yaitu  untuk  pupuk,  untuk sumber  nitrogen  pada  peragian  tetes,  untuk  pembuatan  lapisan  tahan  api, untuk penyamakan kulit dan pembersihan air.

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut :
Apakah  kayu  lapis  struktural  yang  diberi  bahan  penghambat  api  dengan persentase  amonium  sulfat  sebesar  10%,  35%  akan  kehilangan  berat  lebih besar  dibanding  kayu  lapis  struktural  yang  diberi  bahan  penghambat  api dengan  persentase  amonium  sulfat  sebesar  60%  setelah  diuji  dengan  alat daya tahan kebakaran ?

## Pembatasan Masalah
Mengingat  keterbatasan  kemampuan,  waktu  dan  biaya  maka  penelitian ini  dibatasi  pada  uji  daya  tahan  kebakaran  pada  kayu  lapis  struktural  yang
Studi Daya Tahan Kebakaran Kayu Lapis Struktural Dengan Pelaburan Amonium Sulfat Berkosentrasi 10%, 35% and 60%   (Drs. Risdian M Nur, M.Pd., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ
tersusun  dari  jenis  meranti  dan  kamper  diberi  bahan  penghambat  api  yang mengandung amonium sulfat sebesar 10%, 35% dan amonium sulfat sebesar 60%.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  pembatasan  masalah  maka  dapat  dirumuskan  masalah sebagai  berikut  :  Apakah  daya  tahan  kebakaran  pada  kayu  lapis  struktural yang  diberi  bahan  penghambat  api  yang  persentase  amonium  sulfat  sebesar 10%  lebih  kecil  dari  35%  dan  35%  lebih  kecil  dibanding  dengan  kayu  lapis struktural yang diberi bahan penghambat api yang persentase amonium sulfat sebesar 60% ?

## Prosedur Penelitian

## Tujuan penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perbedaan  daya  tahan kebakaran  pada  kayu  lapis  struktural  dengan  pelaburan  amonium  sulfat berkonsentrasi 10%,35% dan 60%.

## Tempat dan Waktu penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Laboratorium  Bahan  Komposit  Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Fisika  Terapan,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia,  Pusat  Penelitian  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  Serpong, Tangerang - Banten.
Adapun  penelitian  dilaksanakan  Bulan  Februari  2004  sampai  dengan bulan Mei 2004.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode Experimen di laboratorium. Pada penelitian ini melibatkan variabel adalah :
Tiga variabel bebas yaitu :
1. Kayu lapis struktural yang diberi bahan penghambat api yang berkonsentrasi amonium sulfat sebesar 10%.
2. Kayu  lapis  struktural  yang  diberi  bahan  lapisan  tahan  api  yang berkonsentrasi  amonium sulfat sebesar 35%.
3. Kayu  lapis  struktural  yang  diberi  bahan  lapisan  tahan  api  yang berkonsentrasi amonium sulfat sebesar 60%.
Variabel  terikatnya  adalah  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis  struktural yang terbakar.

## Teknik Pengambilan Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian adalah seluruh kayu lapis struktural yang diberi bahan penghambat api yang mengandung amonium sulfat sebesar 10%, 35% dibakar rata-rata selama 4 menit dan kayu yang diberi bahan penghambat api yang  mengandung  amonium  sulfat  sebesar  60%  dibakar  rata-rata  selama  4 menit. Jumlah populasi dari masing-masing perlakuan adalah 6 buah.
2. Sampel
Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu kayu lapis struktural tipe I. Panel  terdiri  7  lapis  venir  dengan  tebal  18mm.  Masing-masing  perlakuan diambil acak sebanyak 6 buah. Dan ukuran benda uji 200 mm x 100 mm x 18 mm.

## Teknik Pengambilan Data
1.  Pengumpulan data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menguji  daya  tahan  kebakaran dengan menggunakan seperangkat alat uji daya tahan kebakaran.
2.  Instrumen
Instrumen  penelitian  yang  digunakan  adalah  mistar,  gergaji,  amplas, gelas  ukur,  cawan,  kuas,  timbangan,  oven,  seperangkat  alat  uji  daya  tahan kebakaran dan blangko pengisian data.

## Prosedur Pelaksanaan Penelitian.
Prosedur pelaksanaan penelitian dengan digunakan empat tahap, yaitu : Persiapan,  pemeriksaan  bahan,  pembentukan  benda  uji  dan  pengujian  daya tahan kebakaran.
Studi Daya Tahan Kebakaran Kayu Lapis Struktural Dengan Pelaburan Amonium Sulfat Berkosentrasi 10%, 35% and 60%   (Drs. Risdian M Nur, M.Pd., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ

## 1. Tahap Persiapan
Pekerjaan persiapan meliputi persiapan peralatan dan pengadaan bahan- bahan  yang  akan  digunakan  untuk  pengujian  yaitu  :  kayu  lapis  struktural, amonium sulfat dan pengujian daya tahan kebakaran.

## 2. Tahap Pemeriksaan Bahan
Pemeriksaan bahan dilakukan terhadap kayu lapis struktural, bahan yang digunakan adalah kayu lapis struktural dengan keadaan yang tidak cacat kayu.
3. Tahap Pembuatan Benda Uji
Pembuatan benda uji ada dua yaitu:
a. Pencampuran Amonium Sulfat
Pembuatan komposisi campuran bahan penghambat api amonium  sulfat dengan air yaitu untuk perlakuan :
Benda uji I   : 10% amonium sulfat : 90% air Benda Uji II : 35% amonium sulfat : 65% air Benda Uji III : 60% amonium saulfat : 40% air
b. Sebelum dilakukan uji daya tahan kebakaran terlebih dahulu dilakukan :
1)  pemotongan kayu dengan ukuran panjang 200 mm dan lebar 100  mm.
2)  Penimbangan kayu lapis struktural.
3)  Pengovenan kayu lapis structural pada suhu 100°C.
4)  Penimbangan kayu lapis struktural.
5)  Pemulasan  kayu  lapis  struktural  dengan  bahan  lapisan    penahan  api amonium sulfat yang telah dicampur air.
6)  Pengeringan kayu lapis struktural dengan cara alam udara.
7)  Penimbangan kayu.
4. Tahap Pengujian Daya Tahan Kebakaran
Pengujian  ini  berdasarkan  ASTM  D3806-1979  model  CS-196.  Tahap pengujian ini sebagai berikut :
a. Masukan  benda  uji  berukuran  200  x  100  x  18  mm    kedalam  tabung pembakaran.
b. Pengaturan suhu Pada suhu 300°C.
c. Sesudah 300 ºC baru ditahan dalam waktu 4 menit.
d. Benda uji dikeluarkan dari tabung pembakaran.
e. Catat berat benda uji yang sudah dibakar.
f. Untuk setiap benda uji pelaksanaannya sama seperti diatas.

## Teknik Analisa Data
Data  yang  diperoleh  dikelompokan  menjadi  kelompok  data  A,  B  dan kelompok  data  C.  kelompok  data  A  adalah  benda  uji  yang  diberi  bahan penghambat  api  yang  mengandung  amonium  sulfat  sebesar  10%,  sedangkan untuk data B adalah untuk benda uji yang mengandung amonium sulfat sebesar 35%  dan  data  C  adalah  untuk  benda  uji  yang  mengandung  amonium  sulfat sebesar 60%
Analisa  penelitian  yang  digunakan  adalah  uji  ANAVA  (Analisa Varians)  satu  jalan.  Sebelum  menggunakan  ANAVA  satu  jalan  dilakukan  uji persyaratan  Analisa  yaitu  Normalitas  dan  Homogenitas.  Bila  uji  persyaratan analisa tidak Normal/Homogen digunakan uji Non Parametrik , yaitu uji Wilcoxon .

## Hipotesis Statistik
Pada  penelitian  ini  Hipotesis  statistik  disusun  menurut  variabel  terikat yang  hendak  diukur  yaitu  nilai  daya  tahan  kebakaran  yang  dilihat  dari  berat yang tersisa dari pengujian tersebut dimana bila berat yang tersisa lebih besar maka  nilai  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis  strukturalnya  lebih  kecil,  dan sebaliknya.
Dari uraian diatas maka hipotesis statistiknya adalah :
Hipotesis Ho : μA = μB = μC
Artinya  berat  dari  sisa  uji  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis  struktural  yang diberi bahan penghambat api yang mengandung amonium sulfat sebesar 10%, dan  35%  tidak  berbeda  dengan  berat  dari  sisa  pembakaran  kayu  lapis struktural yang mengandung amonium sulfat sebesar 60%.
Hipotesis H I : μA ≠ μB ≠ μC
Maka  terdapat  perbedaan  nilai  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis  struktural dimana kayu lapis struktural yang mengandung amonium  sulfat sebesar 10% dan35%,  berat  dari  sisa  uji  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis  struktural  lebih kecil  dari  pada  kayu  lapis  struktural  yang  mengandung  amonium  sulfat sebesar 60%.
Studi Daya Tahan Kebakaran Kayu Lapis Struktural Dengan Pelaburan Amonium Sulfat Berkosentrasi 10%, 35% and 60%   (Drs. Risdian M Nur, M.Pd., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ
Keterangan :
H o =  Tidak  terdapat  perbedaan  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis  struktural dengan pelaburan amonium sulfat berkonsentrasi 10%, 35% dan 60%.
H I = Terdapat perbedaan daya tahan kebakaran kayu lapis struktural dengan pelaburan amonium sulfat berkonsentrasi 10%, 35% dan 60%.
μA  =  Berat  dari  sisa  uji  daya  tahan  kebakaran  populasi  kayu  lapis  struktural dengan pelaburan amonium sulfat berkonsentrasi 10%.
μB  =  Berat  dari  sisa  uji  daya  tahan  kebakaran  populasi  kayu  lapis  struktural dengan pelaburan amonium sulfat berkonsentrasi 35%.
μC  =  Berat  dari  sisa  uji  daya  tahan  kebakaran  populasi  kayu  lapis  struktural dengan pelaburan amonium sulfat berkonsentrasi 60%.

## Hasil Penelitian
Deskripsi Data
1.  Pengujian pendahuluan
Pengujian  pendahuluan  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk  melakukan serangkaian  test  awal  untuk  mengetahui  karakteristik  kayu  lapis  struktural. Pengujian ini meliputi :
(a)  Pengurangan kadar air pada kayu lapis struktural.
(b)  Kerapatan kayu.
(c)  Retensi
2.  Pengurangan Kadar Air
Pengujian ini dilakukan untuk mengurangi persentasi air yang dikandung dalam  contoh  kayu  lapis  struktural.  Untuk  hasil  yang  akurat  setiap  benda  uji diuji kadar airnya dan diambil sebanyak 6 benda uji. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 1, 2 dan 3 dibawah ini.
Tabel  1.  Hasil  pengurangan  kadar  air  pada  kayu  lapis  struktural  yang  diberi bahan penghambat api dengan konsentrasi 10% amonium sulfat.
Benda Uji Δ Kadar Air I 0,94% II 0,70% III 0,73% IV 0,69% V 1,22% VI 1,13% Rata-rata 0,90%
Tabel  2.  Hasil  pengurangan  kadar  air  pada  kayu  lapis  struktural  yang  diberi bahan penghambat api dengan konsentrasi 35% amonium sulfat.
Benda Uji Δ Kadar Air I 0,91% II 0,95% III 0,17% IV 0,87% V 1,91% VI 1,80% Rata-rata 1,10%
Tabel  3.  Hasil  pengurangan  kadar  air  pada  kayu  lapis  struktural  yang  diberi bahan penghambat api dengan konsentrasi 60% amonium sulfat.
Benda Uji Δ Kadar Air I 0,79% II 0,87% III 0,93% IV 0,87% V 1,91% VI 1,99% Rata-rata 1,23%

## 3.  Kerapatan kayu
Tujuan  pengujian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kerapatan  dari  suatu kayu.  Dengan  cara  menimbang  kayu  lapis  struktural  satu  persatu  dari  benda uji. Hasilnya dapat dilihat  pada tabel 4, 5 dan 6 di bawah ini
Studi Daya Tahan Kebakaran Kayu Lapis Struktural Dengan Pelaburan Amonium Sulfat Berkosentrasi 10%, 35% and 60%   (Drs. Risdian M Nur, M.Pd., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ
Tabel  4.  pemeriksaan  kerapatan  kayu  lapis  struktural  yang  diberi  bahan penghambat api dengan konsentrasi 10% amonium sulfat.
No Kode Ukuran Benda Uji (mm) Berat Sebelum Dioven (gr) Volume (cm³) Kerapatan (gr/cm³) 1 I 200 x100 x 18 224,23 360 0,62 2 II 200 x100 x 18 220,78 360 0,61 3 III 200 x100 x 18 217,12 360 0,60 4 IV 200 x100 x 18 212,14 360 0,59 5 V 200 x100 x 18 226,87 360 0,63 6 VI 200 x100 x 18 222,68 360 0,62
Tabel  5.  pemeriksaan  kerapatan  kayu  lapis  struktural  yang  diberi bahan penghambat api dengan konsentrasi 35% amonium sulfat.
No Kode Ukuran Benda Uji (mm) Berat Sebelum Dioven (gr) Volume (cm³) Kerapa tan (gr/cm³ ) 1 I 200 x100 x 18 220,11 360 0,61 2 II 200 x100 x 18 221,13 360 0,61 3 III 200 x100 x 18 227,78 360 0,63 4 IV 200 x100 x 18 217,03 360 0,60 5 V 200 x100 x 18 208,12 360 0,58 6 VI 200 x100 x 18 212,67 360 0,59
Tabel 6. pemeriksaan kerapatan kayu lapis struktural yang diberi bahan penghambat api dengan konsentrasi 60% amonium sulfat.
No  Kode Ukuran Benda Uji (mm) Berat Sebelum Dioven (gr) Volume (cm³) Kerapatan (gr/cm³) 1 I 200 x100 x 18 229,02 360 0,64 2 II 200 x100 x 18 221,13 360 0,61 3 III 200 x100 x 18 225,31 360 0,63 4 IV 200 x100 x 18 217,03 360 0,60 5 V 200 x100 x 18 220,11 360 0,61 6 VI 200 x100 x 18 226,3 360 0,63
4.  Retensi
Untuk mengetahui kadar retensi bahan kimia Amonium sulfat yang digunakan pada kayu lapis struktural. Hasilnya dapat dilihat  pada tabel 7, 8 dan 9 di bawah ini.
Tabel  7.  Pemeriksaan  retensi  kayu  lapis  struktural  yang  diberi  bahan penghambat api dengan konsentrasi 10% amonium sulfat . No A1 (kg) Berat sebelum dioven A2 (kg) Berat setelah dilabur V (m³) R (kg/m³) 1 0,2242 0,2286 0,00036 1,22 2 0,2202 0,2272 0,00036 1,94 3 0,2171 0,2287 0,00036 3,22 4 0,2121 0,2171 0,00036 1,36 5 0,2269 0,2347 0,00036 2,94 6 0,2227 0,2258 0,00036 0,86 Tabel  8.  Pemeriksaan  retensi  kayu  lapis  struktural  yang  diberi  bahan penghambat api dengan konsentrasi 35% amonium sulfat. No A1 (kg) Berat sebelum dioven A2 (kg) Berat setelah dilabur V (m³) R (kg/m³) 1 0,2201 0,2251 0,00036 4,86 2 0,2211 0,2270 0,00036 5,74 3 0,2278 0,2342 0,00036 6,22 4 0,2170 0,2227 0,00036 5,54 5 0,2081 0,2138 0,00036 5,64 6 0,2127 0,2171 0,00036 4,28
Tabel  9.  Pemeriksaan  retensi  kayu  lapis  struktural  yang  diberi  bahan penghambat api dengan konsentrasi 60% amonium sulfat.
No A1 (kg) Berat sebelum dioven A2 (kg) Berat setelah dilabur V (m³) R (kg/m³) 1 0,2290 0,2333 0,00036 7,17 2 0,2211 0,2242 0,00036 5,17 3 0,2253 0,2281 0,00036 4,67 4 0,2170 0,2202 0,00036 5,33 5 0,2201 0,2233 0,00036 8,67 6 0,2263 0,2282 0,00036 3,17

## Hasil Pengujian
Hasil  pengujian  yang  dimaksud  adalah  data-data  yang  diperoleh  dari pengujian  yang  menjadi  variabel  penelitian  yaitu  hasil  pengujian  nilai  daya tahan  kebakaran  kayu  lapis  struktural  untuk  mengetahui  kecepatan
Studi Daya Tahan Kebakaran Kayu Lapis Struktural Dengan Pelaburan Amonium Sulfat Berkosentrasi 10%, 35% and 60%   (Drs. Risdian M Nur, M.Pd., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ
terbakarnya  antara  kayu  lapis  struktural  yang  diberi  bahan penghambat  api dengan konsentrasi 10%, 35% dan 60% amonium sulfat dalam waktu 4 menit, dan  dari  hasil  pengujian  tersebut  dapat  pula  diketahui  seberapa  besar kehilangan  berat  dari  benda  uji  tersebut.  Hasilnya  dapat  dilihat  pada  tabel 12,13 dan 14
Tabel 12. Hasil pengujian Nilai Daya Tahan Kebakaran Kayu Lapis Struktural Dengan Konsentrasi 10% Amonium Sulfat.
Jenis Pengujian Benda Uji I II III IV V VI Nilai Waktu Daya Tahan Kebakaran kayu lap. Struk (detik) 240 240 240 240 240 240 Berat Sisa (gr) 6,19 7,20 11,812  12,82 20,66 21,67
Tabel 13. Hasil pengujian Nilai Daya Tahan Kebakaran Kayu Lapis Struktural Dengan Konsentrasi 35% Amonium Sulfat.
Jenis Pengujian Benda Uji I II III IV V VI Nilai Waktu Daya Tahan Kebakaran kayu lap Struk (detik) 240 240 240 240 240 240 Berat Sisa (gr) 4,88 5,89 6,71 7,72 27,12 28,13
Tabel  14.  Hasil  pengujian  Nilai  Daya  Tahan  Kebakaran  Kayu  Lapis Struktural Dengan Konsentrasi 60% Amonium Sulfat.
Jenis Pengujian Benda Uji I II III IV V VI Nilai Waktu Daya Tahan Kebakaran kayu lap Struk (detik) 240 240 240 240 240 240 Berat Sisa (gr) 7,19 14,18 15,73 16,74 30,03 31,04
Dari  tabel  di  atas  dapat  diperlihatkan  bahwa  nilai  daya  tahan  kebakaran kayu lapis struktural pada kayu lapis struktural yang diberi bahan penghambat api  dengan  konsentrsi  60%  dilihat  dari  berat  yang  tersisa  lebih  besar dibandingkan dengan nilai daya tahan kebakaran kayu lapis struktural dengan konsentrasi  10%  dan  35%.  Dimana  nilai  daya  tahan  kebakaran  pada  kayu lapis  struktural  yang  diberi  bahan  penghambat  api  dengan  konsentari  60% mempunyai  berat  sisa  rata-rata  adalah  19,15  gr,  sedangkan  pada  kayu  lapis struktural  yang  diberi  bahan  penghambat  api  dengan  konsentrasi  35% mempunyai berat sisa rata-rata adalah 13,41 gr, dan pada kayu lapis struktural yang diberi bahan penghambat api dengan konsentrasi 10% mempunyai berat sisa  rata-rata  adalah  12,09,  gr.  Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  bahwa penggunaan  bahan  penghambat  api  pada  kayu  lapis  struktural  dapat mempengaruhi  nilai  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis  struktural  yaitu memperbesar  nilai  daya  tahan  kebakaran  dan  juga  mempunyai  pengaruh terhadap  sisa  berat  dari  hasil  uji  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis  struktural tersebut .
Grafik  nilai  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis  struktural  dengan pelaburan amonium sulfat berkonsentrasi 10%, 35% dan 60%.
Keterangan :
A = Hasil pengujian nilai daya tahan kebakaran kayu lapis struktural dengan konstrasi 10% amonium sulfat.
B = Hasil pengujian nilai daya tahan kebakaran kayu lapis struktural dengan konstrasi 35% amonium sulfat.
Studi Daya Tahan Kebakaran Kayu Lapis Struktural Dengan Pelaburan Amonium Sulfat Berkosentrasi 10%, 35% and 60%   (Drs. Risdian M Nur, M.Pd., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ
C = Hasil pengujian nilai daya tahan kebakaran kayu lapis struktural dengan konstrasi 60% amonium sulfat.

## Pengujian Persyaratan Analitis
Untuk  memenuhi  pada  pengujian  hipotesis  terlebih  dahulu  dilakukan pengujian normalitas dan homogenitas. Pengujian normalitas data diuji dengan menggunakan  uji  Liliefors  sedangkan  uji  homogenitas  data  dengan menggunakan uji Bartllet.
1. Pengujian Normalitas dengan Uji Liliefors
Nilai  Berat  dari  Sisa  Uji  Daya  Tahan  Kebakaran  Kayu  Lapis  Struktural Yang diberi Bahan Penghambat Api dengan Konsentasi 10%.
Dari  data  tabel  1,  maka  diperoleh  X  =  12,09  dan  S  =  5,21  Dari  tabel perhitungan  diperoleh  Lo  =  0,2602,  dengan  sample  n  =  6  dengan  taraf signifikan  α  =  0,01dari  daftar  nilai  kritis  untuk  uji  Liliefors  didapat  Ltabel  = 0,364, ternyata Lo < Ltabel sehingga data di atas berdistribusi normal
Nilai  Berat  dari  Sisa  Uji  Daya  Tahan  Kebakaran  Kayu  Lapis  Struktural Yang diberi Bahan Penghambat Api dengan Konsentasi 35%.
Dari  data  tabel  1,  maka  diperoleh  X  =  13,41  dan  S  =  11,06  Dari  tabel perhitungan  diperoleh  Lo  =  0,3582,  dengan  sample  n  =  6  dengan  taraf signifikan  α  =  0,01  dari  daftar  nilai  kritis  untuk  uji  Liliefors  didapat  Ltabel  = 0,364, ternyata Lo < Ltabel sehingga data di atas berdistribusi normal.
Nilai  Berat  dari  Sisa  Uji  Daya  Tahan  Kebakaran  Kayu  Lapis  Struktural Yang diberi Bahan Penghambat Api dengan Konsentasi 60%.
Dari  data  tabel  1  maka  diperoleh  X  =  19,15  dan  S  =  9,43.  Dari  tabel perhitungan  diperoleh  Lo  =  0,2694,  dengan  sample  n  =  6  dengan  taraf signifikan α  =  0,01  dari  daftar  nilai  kritis  untuk  uji  Liliefors  didapat  Ltabel  =
0,364, ternyata Lo < Ltabel sehingga data di atas berdistribusi normal
.
2. Uji Homogenitas dengan uji Bartllet.
Dari  perhitungan  diperoleh  X ² hitung  =  2,5943,  jika  taraf  nyata  ( α)  =  0,01  dari Chi-kuadrat dengan dk = 5 didapat X ² hitung < X ² tabel, maka dapat disimpulkan varians dari ketiga kelompok homogen

## Pengujian Hipotesis
Untuk  membuktikan  hipotesis  penelitian  yang  menyatakan  bahwa terdapat  perbedaan  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis  struktural  antara perbandingan  10%  amonium  sulfat  :  90%  air,  35%  amonium  sulfat  :  65%  air dan 60% amonium sulfat : 40% air, digunakan pengujian Anlisa Varians. Dari  hasil  perhitungan  statistik  yang  telah  dilakukan  terhadap  data  yang diperoleh  dari  dk  pembilang  =  2  dan  dk  penyebut  =  15,  dengan  taraf  nyata 0,01 didapat F hitung = 50,1630 dan   F tabel =  6,36, ternyata bahwa F hitung > F tabel atau  14,5669  Hasil  penelitian  adalah  terdapat  perbedaan  daya  tahan kebakaran  kayu  lapis  struktural  terhadap  komposisi  perbandingan  yang berbeda.

## Pembahasan Hasil Penelitian
1.  Terdapat  perbedaan  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis  struktural  terhadap komposisi  perbandingan  penggunaan  amonium  sulfat  sebagai  bahan penghambat api, hal ini dikarenakan komposisi perbandingan berbeda-beda, semakin  banyak  amonium  sulfat  maka  semakin  bertambah  kekuatan  daya tahan kebakaran kayu lapis struktural.
2.   Dari hasil terhadap parameter nilai berat dari sisa uji daya tahan kebakaran kayu lapis struktural, dapat dilihat bahwa pemakaian bahan penghambat api pada  kayu  kayu  lapis  struktural    akan  memperbesar  sifat  daya  tahan kebakaran  kayu  lapis  struktural  dilihat  dari  berat  yang  tersisa  dari  hasil pengujian sifat daya tahan kebakaran kayu lapis struktural, dimana kayu lapis struktural  yang  diberi  bahan  penghambat  api  dengan  konsentrasi  60% amonium sulfat memiliki berat yang tersisa lebih besar dibandingkan dengan kayu  lapis  struktural  yang  diberi  bahan  penghambat  api  dengan  konsentrasi 10%  dan  35%  amonium  sulfat.  Pada  penelitian  uji  daya  tahan  kebakaran kayu lapis struktural, nilai sifat daya tahan kebakaran kayu lapis strukturalnya besar  bila berat  dari hasil uji tersebut  besar. Dari hasil tersebut  dapat dilihat bahwa  kayu  lapis  struktural  yang  diberi  bahan  penghambat  api  dengan konsentasi  60%  amonium  sulfat  memiliki  berat  dari  sisa  uji  daya  tahan kebakaran kayu lapis struktural lebih besar dibandingkan kayu lapis struktural yang  diberi  bahan  penghambat  api  dengan  konsetrasi  10%  dan  35%,  ini menandakan  bahwa  nilai  sifat  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis  struktural yang diberi bahan penghambat api dengan konsentrasi 60% amonium sulfat
Studi Daya Tahan Kebakaran Kayu Lapis Struktural Dengan Pelaburan Amonium Sulfat Berkosentrasi 10%, 35% and 60%   (Drs. Risdian M Nur, M.Pd., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ
lebih  besar  dengan  kayu  lapis  struktural  yang  diberi  bahan  penghambat  api dengan konsentrasi 10% dan 35% amonium sulfat.

## Kesimpulan
1. Kerapatan  kayu  yang  diperoleh  pada  kayu  lapis  struktural  dengan pelaburan amonium sulfat berkonsentrasi 10% berkisar antara 0,59 gr/cm³ sampai  dengan  0,63  gr/cm³.  Kerapatan  kayu  yang  diperoleh  pada  kayu lapis  struktural  dengan  pelaburan  amonium  sulfat  berkonsentrasi  35% berkisar  antara  0,58  gr/cm³  sampai  dengan  0,63  gr/cm³.  Kerapatan  kayu yang  diperoleh  pada  kayu  lapis  struktural  dengan  pelaburan  amonium sulfat berkonsentrasi 60% berkisar antara 0,60 gr/cm³ sampai dengan 0,64 gr/cm³.
2. Pemberian  bahan  penghambat  api  amonium  sulfat  memberikan  pengaruh terhadap retensi. Retensi yang diperoleh pada kayu lapis struktural dengan pelaburan amonium sulfat berkonsentrasi 10% berkisar 0,86 kg/m³ sampai dengan  3,22  kg/m³.  Retensi  yang  diperoleh  pada  kayu  lapis  struktural dengan pelaburan amonium sulfat berkonsentrasi 35% berkisar antara 4,28 kg/m³ sampai dengan 6,22 kg/m³. Retensi yang diperoleh pada kayu lapis struktural  dengan  pelaburan  amonium  sulfat  berkonsentrasi  60%  berkisar antara 3,17 kg/m³ sampai dengan 7,17 kg/m³.
3. Bahan penghambat api amonium sulfat berpengaruh pada pengujian daya tahan kebakaran kayu lapis struktural. Berat sisa yang diperoleh pada kayu lapis  struktural  dengan  konsentrasi  10%  amonium  sulfat  berkisar  antara 6,19 gr sampai dengan 20,66 gr. Berat sisa yang diperoleh pada kayu lapis struktural dengan konsentrasi 35% amonium sulfat berkisar antara 4,88 gr sampai  dengan  28,13  gr.  Berat  sisa  yang  diperoleh  pada  kayu  lapis struktural dengan konsentrasi 60% amonium sulfat berkisar antara 7,19 gr sampai dengan 31,04 gr.
4. Pelaburan  bahan  penghambat  api  amonium  sulfat  dengan  berbagai konsentrasi  memberikan  pengaruh  sangat  nyata  terhadap  nilai  kehilangan berat  pada  kayu  lapis  struktural.  Pada  kayu  lapis  struktural  dengan konsentrasi 10% amonium sulfat mempunyai berat sisa rata-rata 12,09 gr. Pada  kayu  lapis  struktural  dengan  konsentrasi  35%  amonium  sulfat
mempunyai berat sisa rata-rata 13,41 gr. Pada kayu lapis struktural dengan konsentrasi 60% amonium sulfat mempunyai berat sisa rata-rata 19,15 gr.
5. Dari hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel hasil pengukuran waktu sifat  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis  struktural  menunjukan  secara keseluruhan  tanpa  melalui  hipotesis  dan  uji  statistik,  kayu  lapis  struktural yang  diberi  bahan  penghambat  api  dengan  konsentrasi  60%  amonium sulfat memperlihatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil dari kayu  lapis  struktural  yang  diberi  bahan  penghambat  api  dengan konsentrasi 35% dan 10% amonium sulfat.

## Implikasi
1.  Sebagai implikasi dari penelitian ini, yang biasa amonium sulfat dipergunakan untuk  bahan  pupuk  ternyata  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pembuatan lapisan tahan api pada kayu.
2.  Penelitian ini hanya meneliti amonium sulfat sebagai bahan penghambat api. Dan  ini  perlu  diadakan  penelitian  lebih  lanjut  apakah  amonium  sulfat  dapat digunakan sebagai bahan anti rayap pada konstruksi bangunan.
3.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pada  konsentrasi  60%  amonium  sulfat lebih  efektif  dari  35%  dan  10%  amonium  sulfat.  Untuk  itu  perlu  diteliti  lebih lanjut  dengan  menambah  konsentrasi  amonium  sulfat  apakah  lebih  efektif hasilnya.
4.  Pada penelitian ini hanya menggunakan kayu lapis dengan ketebalan 18 mm. Apa ada pengaruhnya pada kayu yang memiliki ketebalan kurang dari 18 mm atau kayu yang memiliki ketebalan lebih dari 18 mm.

## Saran
1.  Disarankan  untuk  melakukan  penelitian  daya  tahan  kebakaran  kayu  lapis menggunakan  bahan  penghambat  api  dengan  konstrasi  yang  berbeda  dan menggunakan kayu lapis dengan ketebalan yang berbeda pula.
2.  Pada  penelitian  hanya  menggunakan  kayu  lapis  struktural  di  Indonesia terdapat banyak jenis kayu. Untuk itu perlu diteliti dengan menggunakan jenis kayu di Indonesia.
3.  Perlu  dilakukan  berbagai  penelitian  mengenai  uji  daya  tahan  kebakaran lainnya  untuk  menyusun  suatu  standar  bagi  katahanan  terhadap  api  pada kayu secara umum dan kayu lapis struktural khususnya yang diperlukan bagi bahan bangunan dan keperluan lainnya.
Studi Daya Tahan Kebakaran Kayu Lapis Struktural Dengan Pelaburan Amonium Sulfat Berkosentrasi 10%, 35% and 60%   (Drs. Risdian M Nur, M.Pd., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ

## Daftar Pustaka
Agra, Ida Bagus. Pembuatan Amonium Sulfat dari Pirit , Yogyakarta :Laporan Penelitian, UGM, 1976.
Agra, Ida Bagus dan Suparman. Pembuatan Amonium Sulfat dari Gips dengan Proses Alir , Yogyakarta: Laporan Penelitian, UGM, 1986.
Andriati Amir H, Achmad Hidayat. Penelitian Pengaruh Bahan Penghambat Api Terhadap Kayu Kurang Dikenal (Lesser Known Species), Bandung: Jurnal Penelitian dan Pemukiman, 1996.
Badudu, J. S. dan Sutan Mohammad Zain. Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
Departemen Perindustrian. Penambahan Waktu Rambat Api Pada Kayu Dengan Cara Kimia, Banjar Baru: Laporan Penelitian , 1992.
Departemen Perindustrian. Penelitian Mutu Kayu Lapis , Ambon, 1985.
Duljapar, Khaerudin. Pengawetan Kayu , Jakarta : Penebar Swadaya, 1996.
Dumanauw. Mengenal Kayu , Yogyakarta: Kanisius, 1990.
Hasanah, Nur. Studi Perambatan Api Pada Kayu Dengan Bahan Penghambat Api , Jakarta : Skripsi ,UNJ, 2001.
Hunt, Goerge M. dan Goerge A, Garrat. Pengawetan kayu , Jakarta:
Akademika Presindo, 1986.
Lestari, Juni. Studi Sifat Bakar Kayu Yang Diawetkan dengan Bahan Pengawet Larut Air, Jakarta: Skripsi, UNJ, 2001.